## PEMANFAATAN SERAT DARI RESAM SEBAGAI BAHAN TAMBAH DALAM PEMBUATAN BETON

## Marbawi
Alumni Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung Email : gunawanindra15@yahoo.co.id

## Indra Gunawan
Staf Pengajar Jurusan Teknik sipil Universitas Bangka Belitung Email : gunawanindra15@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penambahan  serat  dalam  adukan  beton  terbukti  mampu  meningkatkan  kuat  tarik  beton. Untuk keperluan non struktur, secara terbatas material serat dapat digunakan dari bahan- bahan alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  penambahan serat dari resam pada campuran beton terhadap peningkatan kuat tekan dan kuat tarik belah. Hasil penelitian  ini  diharapkan  menjadi  masukan  bagi  industri  bahan  bangunan.  Serat  yang digunakan  memiliki  5  variasi  penambahan  serat  dari  resam  pada  campuran  beton,  yaitu 0,5%, 1 %, 1,5 % dan 2 % per berat semen. sedangkan serat dari resam yang digunakan dengan panjang  3 cm. Umur beton  yang digunakan sebagai  perbandingan adalah  7 hari dan 28 hari. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan serat dari resam sebanyak 0,5 %, 1 %, 1,5 % dan 2 % pada campuran beton mampu meningkatkan: (1) kuat tekan  beton,  dengan  peningkatan  kuat  tekan  tertinggi  dicapai  oleh  penambahan  resam sebanyak 1 % yaitu 21,87 MPa dibandingkan dengan beton normal yaitu 21,40 MPa. (2) kuat  tarik  belah  beton,  dengan  peningkatan  kuat  tarik    belah  tertinggi  dicapai  oleh penambahan  resam  sebanyak  1%  yaitu  2,57  MPa  dibandingkan  dengan  beton  normal yaitu 2,47 MPa.
Kata kunci : serat dari resam, kuat tekan, kuat tarik belah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  dibidang  struktur  saat ini  mengalami  kemajuan  yang  demikian pesat. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan sarana yang menunjang  aktifitas  seperti  perkantoran, jalan,  jembatan,  tempat  tinggal  dan  sarana lainnya,  beton  merupakan  salah  satu
pilihan  sebagai  bahan  struktur  dalam  hal pembangunan.
Semakin  pesatnya  pembangunan  di Indonesia,  maka  bahan-bahan  bangunan yang  digunakan  untuk  konstruksi  beton seperti  semen,  pasir,  agregat  dan  lain sebagainya, sedangkan bahan-bahan tersebut  dialam  sangat  terbatas jumlahnya.
Dengan  perkembangannya  sebagai  bahan utama  konstruksi,  beton  dengan  mutu  dan
penggunaannya yang khusus sangat dibutuhkan, hal ini seiring dengan semakin meningkatnya  kebutuhan  akan  konstruksi beton  yang  bermutu  tinggi  sekaligus ekonomis.
Beton mempunyai kelebihan memiliki  kuat  tekan  yang  tinggi,  dapat dibentuk  sesuai  apa  yang  diinginkan, mudah  dalam  perawatannya  dan  dapat digunakan untuk konstruksi ringan maupun berat,  tetapi  beton  juga  mempunyai kelemahan yaitu kekuatan tarik beton yang kecil  membuat  beton  memiliki  sifat  getas, yang  dapat  mengakibatkan  kegagalan secara tiba-tiba.
Bahan  tambah  adalah  bahan-bahan yang  ditambahkan  ke  dalam  campuran beton  pada  saat  atau  selama  pencampuran berlangsung.  Pemberiaan  bahan  tambah pada  adukan  beton  dengan  maksud  untuk memperlambat waktu pengikatan, mempercepat pengerasan, menambah encer adukan, menambah daktilitas (mengurangi  sifat  getas),  mengurangi retak-retak  pengerasan,  mengurangi  panas hidrasi,  menambah  kekedapan,  menambah keawetan dan sebagainya.
Salah satu  bahan tambah beton  ialah serat  ( fiber ).  Beton  yang  diberi  bahan tambah  serat  disebut  beton  serat  ( fiber concrete ).  Serat  dalam  beton  berfungsi mencegah retak–retak sehingga menjadikan  beton  lebih  daktail  dari  pada beton  biasa  dan  untuk  meningkatkan kekuatan tarik beton, sehingga beton tahan terhadap gaya tarik akibat cuaca, iklim dan temperatur  yang  biasanya  terjadi  pada beton dengan permukaannya yang luas.
Resam (Dicranopteris linearis) merupakan  sejenis  tumbuhan  kumpulan
rumpai  dari  keluarga Gleicheniaceae yang banyak  tumbuh  di  negara  kita.  Batang resam dapat dijadikan bahan baku kerajinan  tangan  anyaman  resam.  Setelah di  ambil  dari  lokasi,  batang  resam langsung dikupas untuk kemudian dianyam menjadi produk kerajinan anyaman. Selain itu  juga  batang  resam  yang  sudah  dikupas dapat  dijadikan  sebagai  tali,  kelebihannya tidak  mudah  putus  memiliki  kuat  tarik yang cukup kuat.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Satwarnirat,  (2005)  meneliti  tentang pengaruh  penambahan  serat  tandan kosong kelapa sawit terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton.
2. Sarjono  W.  dan  Wahjono,  (2008) meneliti  tentang  pengaruh  penambahan serat  ijuk  pada  kuat  tarik  campuran semen-pasir dan kemungkinan aplikasinya.
3. Rusyanto,  (2012)  meneliti  tentang kajian  kuat  tarik  beton  serat  bambu.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengkaji peningkatan  kuat  tarik  beton  akibat penambahan serat bambu.
4. Eka D. dan Karolina R., (2013) meneliti tentang  pengaruh  subtitusi  tempurung kelapa ( endocarp ) pada campuran beton sebagai material serat peredam suara.
5. Elistantia  E.,  (2013)  meneliti  tentang pemanfaatan  purun  sebagai  bahan tambah dalam pembuatan beton.

## LANDASAN TEORI
Beton  merupakan  fungsi  dari  bahan penyusunnya  yang  terdiri  dari  bahan semen  hidrolik  ( portland  cement ),  agregat
kasar, agregat halus, air dan bahan tambah ( admixture atau additive ).  Macam-macam dan jenis beton menurut bahan pembentuknya adalah beton normal, bertulang,  pra-cetak,  pra-tekan,  beton ringan,  beton  tanpa  tulangan,  beton  serat, dan  lainnya.  Untuk  mengetahui  dan mempelajari  perilaku  elemen  gabungan (bahan-bahan  penyusun  beton),  diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik masing-masing  komponen  (Mulyono  T., 2003).
Keuntungan dan kerugian pemakaian beton dalam suatu konstruksi dibandingkan dengan  bahan  konstruksi  lainnya  adalah sebagai berikut: (Mulyono, T., 2003).
1. Keuntungan:
a. Dapat  dengan  mudah  dibentuk sesuai dengan kebutuhan
konstruksi.
b. Mampu menerima kuat tekan.
c. Tahan  terhadap  temperatur  yang tinggi.
d. Biaya pemeliharaan yang kecil.
2. Kerugian:
a. Kemampuan  menerima  kuat  tarik yang  rendah,  sehingga  bagian konstruksi  yang  menerima  gaya tarik  harus  diperkuat  dengan  baja tulangan.
b. Bentuk  yang  telah  dibuat  sulit untuk diubah.
c. Beton  menyusut  bila  mengalami kekeringan.
d. Konstruksi yang menggunakan beton  memiliki  daya  pantul  suara yang besar.
Salah satu  bahan tambah beton  ialah serat  ( fiber ).  Beton  yang  diberi  bahan
tambah  serat  disebut  beton  serat  ( fiber concrete ).  Karena  ditambah  serat,  maka menjadi suatu bahan komposit, yaitu beton dan  serat.  Serat  dapat  berupa  asbestos, glass,  plastik,  baja  atau  serat  tumbuhan- tumbuhan.
Maksud  utama  penambahan  serat kedalam beton adalah untuk ;
a. Menambah  kuat  tarik,  karena  beton merupakan  bahan  yang  kuat  tariknya rendah.
b. Menambah  daktilitas,  karena  beton merupakan bahan yang getas.
c. Menamabah  ketahanan  terhadap  retak. Kuat  tarik  beton  yang  sangat  rendah mengakibatkan  beton  mudah  retak, yang  pada  akhirnya  mudah  dimasuki air,  sehingga  mengurangi  keawetan beton.
Resam juga merupakan jenis Pteridophyta (paku-pakuan)  yang  besar yang  biasa  tumbuh  pada  tebing-tebing  di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan resam juga  merupakan  sejenis  pakis  hutan  yang hidup disekitar perkebunan karet.
Resam  bisa  dimanfaatkan  menjadi bahan  baku  kerajinan  anyaman  yang bernilai  jual.  Hal  ini  karena  resam memiliki  sifat  anti  rayap  dan  tahan terhadap  udara  lembab  yang  mampu melebihi  kekuatan  rotan.  Setelah  di  ambil dari lokasi, batang resam tersebut langsung dikupas  kulit  luar  dan  kulit  dalam kemudian  di  anyam  menjadi  produk kerajinan  anyaman.  Selain  itu  juga  batang resam  yang sudah dikupas biasanya sering digunakan  sebagai  tali  karena  memiliki kuat tarik yang cukup kuat.
Tumbuhan resam yang akan digunakan  sebagai  bahan  tambah  dalam
pembuatan beton serat yaitu isi dari batang resam.

## METODE PENELITIAN
Alat
Alat-alat yang digunakan pada pengujian yang akan digunakan antara lain Timbangan,  Kompor,  Cetakan,  Talam, Sendok, Saringan, Batang Baja, pH meter,
Mesin  Pengguncang  Saringan,  Mesin  Los Angeles,  Alat  uji Slump ,  Bak  Perendam,
Piknometer,  Bak  Pengaduk,  Mesin  Uji Tekan, Alat Uji Berat Belah.

## Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam pengujian    antara  lain;  Semen,  Agregat Halus, Agregat Kasar, Air, Resam.

## Pengujian Bahan
Pengujian  bahan  meliputi  pengujian analisa  saringan  agregat  halus  dan  kasar, berat  jenis  dan  penyerapan  agregat,  berat isi, kadar air, keausan agregat kasar.

## Pengujian Air
Pengujian khusus air jarang dilakukan  karena  secara  visual  kita  dapat menentukan  layak  atau  tidaknya  air tersebut. Karena keterbatasan alat yang ada di  laboratorium,  maka  pengujian  terhadap air  hanya  dibatasi  pada  pengujian  pH.
Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan  pH  air  secara  kasar  dengan menggunakan pH meter. pH yang diijinkan adalah minimal 4,5 dan maksimal 8,5.
Jumlah Benda Uji
Umur  beton  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  7  dan  28  hari  dengan komposisi  penambahan  resam  0%,  0,5%, 1%,  1,5%,  dan  2%  terhadap  berat  semen yang  akan  dipakai.  Dari  masing-masing campuran beton tersebut dibuat tiga benda uji. Maka jumlah kebutuhan benda uji ada sebanyak 45 buah.

## Pengujian Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya beban  persatuan  luas  menyebabkan  benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan  tertentu,  yang  dihasilkan  dengan menggunakan alat uji tekan beton (Compressive Strength Test) SNI 03-1974- 1990).
fc’ =
dengan ; fc’ =  Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) P     =  Beban maksimum (kg)
A     =  Luas penampang benda uji (cm 2 )
Pengujian Kuat Tarik Belah
Kuat  tarik  belah  beton  adalah  nilai kuat  tarik  tidak  langsung  dari  benda  uji beton  berbentuk  silinder  yang  diperoleh dari  hasil  pembebanan  benda  uji  tersebut yang  diletakkan  mendatar  sejajar  dengan permukaan  meja  penekanan  mesin  uji ditekan (SNI 03-2491-2002).
fct =
dengan ;
fct =  Kuat tarik belah (kg/cm 2 ) L =  Panjang benda uji (cm 2 )
P =  Beban benda uji (kg)
D  =  Diameter atau lebar benda uji
(cm 2 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Agregat Halus
Tabel 1. Hasil rekapitulasi pengujian agregat halus
No  Pengujian Standar Pengujian Spesifikasi Hasil  Satuan Min  Maks 1. Analisa saringan - Lolos saringan no. 200 - Modulus kehalusan SNI 03-1968-1990 - 1,5 5 3,8 0,20 3,8 % - 2. Berat jenis - Bulk - SSD - Apparent - Penyerapan air SNI 03-1969-1990 2,5 2,5 2,5 - - - - 3 2,520 2,553 2,605 1,297 gr gr gr % 3. Berat isi - Lepas (silinder) - Padat (silinder) SNI 03-1973-1990 0,4 0,4 1,9 1,9 1,264 1,679 gr/cm 3 gr/cm 3 4. Kadar air SNI 03-1971-1990 - - 0,104  %
Dari  hasil  rekapitulasi  pengujian,  agregat  halus  memenuhi  spesifikasi  yang  telah ditentukan.

## Hasil Pengujian Agregat Kasar
Tabel 2. Hasil rekapitulasi pengujian agregat kasar
No Pengujian Standar Pengujian Spesifikasi Hasil  Satuan Min  Maks 1. Analisa saringan - Lolos saringan no. 200 - Modulus kehalusan SNI 03-1968-1990 - 6 1 8 0 7,12 % - 2. Berat jenis - Bulk - SSD
- Apparent - Penyerapan air SNI 03-1969-1990 2,5 2,5 2,5 - - - - 3 2,670 2,680 2,696 0,358 gr gr gr % 3. Berat isi - Lepas (silinder) - Padat (silinder) SNI 03-1973-1990 0,4 0,4 1,9 1,9 1,226 1,415 gr/cm 3 gr/cm 3 4. Kadar air SNI 03-1971-1990 - - 0,004  % 5 Keausan agregat SNI 03-2417-1991 32,2 %
Dari  hasil  rekapitulasi  pengujian,  agregat  kasar  memenuhi  spesifikasi  yang  telah ditentukan.

## Hasil Pengujian pH Air

## Tabel 3. Pengujian pH air
No. Uraian Spesifikasi Hasil Suhu Min  Maks 1 pH  air  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas Bangka belitung 4,5 8,5 5,461  28,2 ºC
Maka air yang digunakan ini memenuhi syarat air untuk bahan campuran beton.
Hasil Perhitungan Proporsi Campuran Beton
Tabel 4. Perhitungan proporsi campuran beton
No Uraian Nilai 1. Kuat tekan yang diisyaratkan 20 N/mm 2 (umur 28 hari) 2. Deviasi standar 7,0 N/mm 2 3. Nilai tambah (margin) 12,81 N/mm 2 4. Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan  32,81 N/mm 2 5. Jenis semen Tipe I 6. Jenis agregat: Kasar Halus Batu pecah Pasir alami 7. Faktor air semen 0,48 8. Nilai Slump 60 - 180 mm 9. Ukuran agregat maksimum 40 mm 10.  Kebutuhan air 185 lt/m 3 11.  Jumlah semen 385,417 kg/m 3 12.  Susunan butir agregat halus Daerah gradasi susunan butir 1 13.  Persen agregat halus 40 % 14.  Berat jenis agregat campuran 2,629 gr 15.  Perkiraan berat beton 2360 kg/m 3 16.  Kebutuhan berat agregat campuran 1789,583 kg/m 3 17.  Kebutuhan agregat halus 715,833 kg/m 3 18.  Kebutuhan agregat kasar 1073,750 kg/m 3
Tabel 5. Hasil proporsi campuran beton setelah koreksi di lapangan
untuk cetakkan benda uji. Uraian Semen Air Agregat halus  Agregat kasar Tiap m 3 385,417 kg  197,341 lt  707,293 kg 1069,949 kg Proporsi campuran  1 kg 0,512 lt 1,835 kg 2,776 kg Tiap 0,005 m 3 (1 silinder) 1,927 kg 0,987 lt 3,536 kg 5,350 kg Tiap 0,053 m 3 (10 silinder) 20,427 kg 11,233 lt 37,487 kg 56,707 kg
Tabel 6. Hasil perhitungan campuran beton dengan penambahan serat
dari resam per berat semen Tiap 0,053 m 3 (10 silinder) 0% 0,5% 1% 1,5% 2% Semen (kg) 20,427  20,427  20,427  20,427  20,427 Agregat Kasar (kg) 56,707  56,707  56,707  56,707  56,707 Agregat Halus (kg) 37,487  37,487  37,487  37,487  37,487 Air (lt) 10,459  10,459  10,459  10,459  10,459 Serat dari resam (kg) 0 0,102 0,204 0,306 0,409
Hasil Nilai Slump Tabel 7. Hasil nilai slump Tanggal pengujian Serat dari resam per berat semen Slump Rencana (cm) Slump yang dapat (cm) Keadaan cuaca 14-07-2014 0% 6 – 18 12 Mendung 15-07-2014 0,5% 6 – 18 11,7 Panas 16-07-2014 1% 6 – 18 13 Panas 17-07-2014 1,5% 6 – 18 12,3 Panas 18-07-2014 2% 6 – 18 12 Panas
Hasil  nilai slump yang  digunakan  memenuhi slump rencana  yaitu  6  –  18  cm,  maka bisa dilanjutkan dengan pembuatan beton.

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

## Tabel 8. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari
Serat dari Resam Kode Benda Uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Pembuatan Pengujian 0% Bn1 Bn2 Bn3 14-07- 2014 21-07- 2014 7 176,786 176,786 176,786 12988 12215 12230 220 215 230 12,44 12,16 13,01 12,54 0,5% Bs0,5a Bs0,5b Bs0,5c 15-07- 2014 22-07- 2014 7 176,786 176,786 176,786 12153 12200 12211 215 270 290 12,16 15,27 16,40 14,61 1% Bs1a Bs1b Bs1c 16-07- 2014 23-07- 2014 7 176,786 176,786 176,786 12050 12097 11756 305 315 300 17,25 17,82 16,97 17,35 1,5% Bs1,5a Bs1,5b Bs1,5c 17-07- 2014 24-07- 2014 7 176,786 176,786 176,786 12136 11950 12050 245 265 240 13,86 14,99 13,58 14,14 2% Bs2a Bs2b Bs2c 18-07- 2014 25-07- 2014 7 176,786 176,786 176,786 11750 12000 11650 260 230 210 14,71 13,01 11,88 13,20 Tabel 9. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 28 hari Serat dari Resam Kode Benda Uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tekan (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Pembuatan Pengujian 0% Bn1 Bn2 Bn3 14-07- 2014 11-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12150 12154 12050 370 395 370 20,93 22,34 20,93 21,40 0,5% Bs0,5d Bs0,5e Bs0,5f 15-07- 2014 12-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12300 12154 12250 380 370 390 21,49 20,93 22,06 21,49 1% Bs1d Bs1e Bs1f 16-07- 2014 13-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12150 12400 12000 370 380 410 20,93 21,49 23,19 21,87 1,5% Bs1,5d Bs1,5e Bs1,5f 17-07- 2014 14-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12200 12150 12100 360 350 350 20,36 19,80 19,80 19,99 2% Bs2d Bs2e Bs2f 18-07- 2014 15-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12000 11850 11825 360 340 325 20,36 19,23 18,38 19,32
12,54 14,61 17,35 14,14 13,20 21,40 21,49 21,87 19,99 19,32 0 5 10 15 20 25 30 0 0,5 1 1,5 2 k u at T ek an (M Pa) Penambahan Serat dari Resam (%) Umur 7 hari
Gambar 1. Hubungan penambahan serat dari resam
terhadap nilai kuat tekan beton

## Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Tabel 10. Hasil pengujian kuat tarik belah beton
Serat dari Resam Kode Benda Uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (gram) Gaya Tarik Belah (kN) Kuat Tarik Belah (MPa) Kuat Tarik Belah Rata- rata (MPa) Pembuatan  Pengujian 0% Bn1 Bn2 Bn3 14-07- 2014 11-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12350 12156 12250 180 170 175 2,54 2,40 2,47 2,47 0,5% Bs0,5d Bs0,5e Bs0,5f 15-07- 2014 12-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12154 12250 12220 180 185 170 2,54 2,62 2,40 2,52 1% Bs1d Bs1e Bs1f 16-07- 2014 13-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12000 12350 11900 175 190 180 2,47 2,69 2,54 2,57 1,5% Bs1,5d Bs1,5e Bs1,5f 17-07- 2014 14-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 12000 12185 12165 165 175 170 2,33 2,47 2,40 2,40 2% Bs2d Bs2e Bs2f 18-07- 2014 15-08- 2014 28 176,786 176,786 176,786 11850 12100 11865 155 165 165 2,19 2,33 2,33 2,28

## Gambar 2. Hubungan penambahan serat dari resam
terhadap nilai kuat tarik belah beton

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil pengujian
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada umur 28 hari dihasilkan nilai kuat tekan beton maksimum  pada persentase penggunaan resam 1 % per berat semen nilai  kuat  tekan  yang  dihasilkan  yaitu 21,87 MPa dan mengalami peningkatan
sebesar  2,20  %  dibandingkan  beton normal yaitu 21,40 MPa juga mengalami  kenaikan  sebesar  9,35% terhadap  mutu  beton  rencana f’ c  =  20
MPa.
2. Pada umur 28 hari dihasilkan nilai kuat tarik  belah  beton  maksimum  pada persentase  penggunaan  resam  1  %  per berat  semen  sebesar  2,57  MPa  dan mengalami  peningkatan  sebesar 4,05  %
dibandingkan dengan beton normal (0% per berat semen) yaitu 2,47 Mpa
Saran
1. Untuk pembuatan beton serat yang baik, perlu diperhatikan benar masalah kelecakan dalam pengerjaannya, sehingga  diperoleh  beton  yang  padat dan tidak keropos.
2. Ruang  lingkup  untuk  penelitian  ini masih  bisa  dikembangkan,  yaitu  serat dari  resam  dapat  dipadukan  dengan serat-serat alami yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Departemen  Pekerjaan  Umum,  2010,
Spesifikasi  Umum  Pekerjaan  Beton, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2004,  SNI 15-2049-2004, Semen Portland , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,SNI 03-1968-1990, Analisis  Saringan , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-1969-1990, Berat  Jenis  dan Penyerapan Agregat Kasar , Jakarta.

## Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI
03-1970-1990, Berat  Jenis  dan
Penyerapan Agregat Halus , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-1971-1990, Kadar  Air  Agregat , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI
03-1972-1990, Pengujian Slump
Beton , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  Sni 03-2417-1991, Pengujian  Keausan Agregat  Dengan  Mesin  Los  Angles , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-1973-1990, Berat  Isi  Agregat ,
Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2002,
Spesifikasi  Umum  Pekerjaan  Beton , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2000,  SNI
03-2834-2000 , Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-1974-1990, Metode  Pengujian
Kuat Tekan Beton , Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990,  SNI 03-2491-2002, Pengujian Kuat Tarik
Belah Beton , Jakarta.
Elistantia, Eliza. 2013, Pemanfaatan
Purun  Sebagai  Bahan  Tambah Dalam  Pembuatan  Beton ,  Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung.